28 



g. Nickel. 



Salzburg. Nöekelberg im Pinzgau; das vom k.k.Bergrathe Herrn Lipoid 

 übergebene Nickelerz enthält nach Herrn 0. Po Hak = 1 20/0 Nickel. Jahrb. iv. 2. p. 4oo. 



Tirol. Nickelerz vom Schattberger Bergbaue von Kitzbüchl; eingesendet 

 von der dortigen k. k. Berg- und Hüttenverwaltung; untersucht a. vom k. k. 

 Hauptprobirer Herrn v. Kraynagg in Hall und b. im k. k. G. L. und Hauptmünz- 

 Probiramte. Jahrb. i. 3. p. 557. 



Schwefel c. 13-100 b. 16 180 



Eisen 2-408 2-466 



Nickel 25-42S 31-982 



Arsenik 27-540 37-318 



Antimon «. 2-030 



Kobalt (Sp.) 



Kupfer (Sp.) 



Bergart 



b. — 

 5-209 



— 5-822 



h. Uranpecherz. 



Böhmen. Joachimsthal (stark verunreinigtes üranpecherz) ; eingesendet 

 von Herrn U. Aul ich; es enthielt nach Herrn Dr. Ragsky := 31*42 0/0 Uran. 



Jahrb. UI. 3. p. 166. 



Pribram (Uranpecherz) ; unters, von Hrn. K. Ritt. v. Hauer. Jahrb. iv. i. p. los. 



Uranoxydul 80-69 



Blei 



Eisenoxydul . . 



Antimon 



Schwefel 



Kieselsäure. . . 

 Kalkerde 



6-21 

 2-89 

 1-93 

 1-06 

 1-93 

 3-00 



80-35 

 5-93 



80-52 

 6«07 



83 

 26 

 30 

 65 

 95 



86 

 09 

 18 

 79 

 97 



Talkerde..., 

 Wasser .... 

 Kohlensäure 



Spec. Gewicht , 

 Härte 



0-57 0-71 0-64 



0-40 0-56 0-48 



0-79 1-00 0-89 



99-47 99-54 99-49 



7-746 

 5-5 



7-791 7-685 

 6-0 — 



i. Zink. 



Galizien. Cieskowicz im Krakauer Gebiet (Galmei); eingesendet von 

 Herrn Fr. Gier s ig; enthält nach Herrn Karl Ritter v. Hauer = 48-20yo metal- 

 lisches Zink. Jahrb. IX. 2. p. 296. 



Steiermark. Zinkblende vom Kaffberg; einges. von Herrn Dr. Lind- 

 heim; untersucht von Herrn Karl Ritter v. Hauer. Jahrb. vm. i. p. iss. 



St. Johannes Enthauptung 41-8, 9-6, Konrad 11-8, 3-9, St. Johannes an der üeberschaar 

 45-5, 27-5, Briccius 28-2, Wolfgangstollen 31-7, Kurprinz 35-6, 27-2, Blei- und 

 Silberzeehe 31-9, 17-0, Reicher-Segen-Gottes 30-8, Menschenfreude 32-8, Frisch- 

 glück (Hercules) 53-1, 17-6, 48-7, Zweigler's Filzer 28-0, Ernst-Hoffnung 23-2, 

 20-8, Vertraue Gott 21-8% Zinkmetall. 



Lichten wald (Zinkerz aus dem Etzelt'schen Zinkbergbau); einges. von 

 k. k. Bergrath Hrn. Lipoid; unters, von Hrn. K. Ritt. v. Hauer. Jahrb. vii. 4. p. so?. 



Erstes Lager = A. 25-4, B. 29-6, C. 4-6, Stuferz 63-7; zweites Lager = 24-8; drittes 

 Lager = 3-6 % Zink. 



Untersteier a. d. Save (Zinkblende); übergeben von Herrn Dr. Etzelt; 

 untersucht von Herrn Karl Ritter v. Hauer. Jahrb. vi. i. p. ist. 



Alexander-Baustollen 76-5% Schwefelzink, 51-3% metalL Zink. 



Oberer Stollen des Franciscanerbaues 71-7 „ 47-7 „ „ 



Ungarn. Galmei; eingesendet von Herrn Ant. Riegel zur Untersuchung 

 auf ihren Zinkgehalt; analysirt von Herrn Karl Ritter v. Hauer. 100 Theile 

 enthielten : Jahrb. ix. 4. p. 697. 



a. 50-1 o/o Zinkoxyd = 40-0 % Zink 1 c. 58-8 % Zinkoxyd = 47-0 % Zink. 

 h. 50-9 „ „ =40-7 ,. ,. 



